to6 1779. Jul. Äug. Scpt. 
Bly och i del Tenn , tilfammans calcinerade til 
affca. På Koppar ofverguten, fmåke väl denne 
glafur uti Prober-ugn nog qvickt, men kunde 
ej bringas til jåmn betäckning, utan flöt kl.uns- 
tals tilfammans. 
11) A t kunna hjelpa de ölägenheter, fom 
förenämnde Hvitbly medförde, iå val uti appli- 
cation på kärlet, fom uti fonåltningen, föriattes 
det med Gips och Flujsjpat , til lika delar af alla 
tre fortcrne, och efter calcination fmåltes, vid 
f minuters blåft, til en helt b vit, tät och opac 
Emaille, fora rann ganfka qvickt utur digien. 
Denne Emaille, på ofvannåmnde (att nyttjad, 
flot uti Prober-ugns-hetta ganfka jämnt och vä!, 
utan foläfor. Blef åfven tärnmeiigen hård och 
fiark.j men utan (ardeles glans, med gröna och 
gula flackar, i följe af de fyror , fom Gipfen och 
Flufsfpaten medförde, och hvaraf Kopparen blef 
under fmåltningen angripen. Tålde dock at z 
å 3 gånger å nyö ofverfmåltas , och bief då 
hvitarej famt kunde af andra fyror foga an- 
gripas. 
Il) Flufsfpat , Gips, Silfver glit t och rent Cry* 
fl all-glas , til lika delar, lammani i fne, fmåite, med 
f minuters blåft, til hvitt och faft Emaille glas, 
méråndels lika med det forr befkrifne N:o n, 
allenaft något hårdare. Åppliceradt pä lika lått, 
fom de förenämnde, gaf, uti fträngafte prober- 
ugns-hetta, hvitgul , ftark och härd Emaille, 
dock utan glans, allenaft man nu, fom vid all 
emaillering vanligt år, noga obferverade, at (a 
fnart kärlet uti hettan fans glånfande, eller il 
fnart Emaillen fmält , måfte det uttagas , iå 
framt 
